﻿bei höheren Temperaturen. 



153 



Zusammenfassung. 



1. Eine die wichtigsten Ergebnisse der geologischen, mineralo- 

 gischen, physikalischen und chemischen Forschung enthaltende 

 Literatm'übersicht zeigt die Diffusionsmögnchkeit im amorph-festen 

 und kristallisiert-festen Zustand sowie ihre Abhängigkeit von 

 Tem-peratur und Zeit. 



2. Die Bildung konzentrisch-rhythmischer Entglasungstexturen 

 natürhcher und künsthcher Silikatgläser infolge von Diffusions- 

 vorgängen wird beschrieben, durch Übersättigung und nach- 

 trägiiche Keunisoherung (nach R. E. Liesegang) zu erklären ver- 

 sucht und mit den analogen Gesteinstexturen der Kugelgranite 

 in Zusammenhang gebracht. 



3. Oberhalb 1300« diffundieren Ti Oo, Fe2 O3, Mn 0, Co 0, Xi 0 

 (nach zunehmender Reichweite des gebildeten farbigen Hofes ge- 

 ordnet) in Mikroklinschmelzen. 



4. Die Wechselwirkung zwischen aus Marmor entstandenem 

 Ca 0 und Mikroklinschmelzen w^ird in dem Temperaturintervall 

 von 1300 — 1500^ bei verschieden langer Dauer der Einwhkung 

 verfolgt. Die Analyse des bei 1450^ aus beiden Bestandteilen ge- 

 bildeten gelben Glases läßt infolge von elektrolytischer Disso- 

 ziation der Mikroklinschmelze auf ungleiche Diffusion einzelner 

 Komponenten schließen. Na2 0 und Si O2 scheinen rascher ge- 

 wandert zu sein als die anderen Bestandteile. Die Versuche können 

 der von A. Harker auf Grund von Beobachtungen in der Xatur 

 aufgestellten Theorie ungleicher Diffusion einzelner Bestandteile 

 bei der Entstehung von Misch gest einen als Stütze dienen. 



Berlin, Juh 1913. 



Eisenhüttenmännisches Institut der Technischen Hochschule. 



Taf el-Erkläruugen . 



Tafel VII. 



Fig. 1. „Rhythmische Fällungen" von Silikaten und Aluniinaten („Eozoonal 

 structure") in einem kalkhaltigen Monte Somma- Auswürfling nach 

 H. J. Johnston-Lavjs. a — a entspricht einer Lavaader, die in Kalk 

 eingedrungen ist. In der Lava sind OLivin(?), weißer Pyroxen, 

 Hau}Ti imd Calcit kristallin ausgeschieden. Die nächste Zone b — b, 



